## STRUKTUR KRISTAL DAN SIFAT KEMAGNETAN NANOPARTIKEL
CoZnFe 2 O 4 /PEG-4000)
La Ode Rusman 1* , Adrian Rahmat Nur 1 , Ismail Saleh 1 , Yumnawati 1 , La Agusu 1 , Abdin 2 , Edi Suharyadi 3
1 Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, 93232, Indonesia
2 Jurusan Pendidikan Fisika, FKIP, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, 93232, Indonesia
3 Departemen Fisika, FMIPA, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281, Indonesia
* e-mail: laoderusman@uho.ac.id

## ABSTRAK
Nanopartikel CoZnFe 2 O 4 yang dienkapsulasi dengan PEG-4000 telah berhasil disintesis menggunakan metode kopresipitasi. Hasil analisis X-Ray  diffraction  (XRD)  menunjukkan  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 mempunyai  karakteristik  struktur  spinel  ferit  dengan  ukuran  kristalit sebesar 14,4 ± 0,2 nm. Ukuran kristalit sedikit mengalami menurun menjadi 9,7 ± 0,2 nm setelah dienkapsulasi dengan PEG-4000. Spektra Fourier Transform Infrared (FTIR) untuk CoZnFe 2 O 4 menunjukkan puncak serapan pada bilangan gelombang sekitar 401-563 cm - 1 yang  merupakan  ikatan  vibrasi  M-O.  Sementara  itu,  spektra  CoZnFe 2 O 4 /Peg-4000  memiliki  puncak  serapan  utama  pada  bilangan gelombang  1064  cm -1 dan  447  cm -1 ,  yaitu  menandakan  terjadinya  vibrasi  gugus  fungsi  C-O  serta  M-O.  Karakterisasi  sampel  dengan Transmission  Electron  Microscopy  (TEM)  menghasilkan  gambar  mikrostruktur  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 yang  mengalami  aglomerasi. Sampel  hasil  enkapsulasi  memiliki  tingkat  aglomerasi  lebih  rendah.  Kurva  histeresis  nanopartikel  yang  diukur  menggunakan  Vibrating Sample  Magnetometer  (VSM)  memiliki  nilai  koersivitas  251,0  Oe.  Nilai  koersivitas  sampel  menjadi  49,9  Oe  akibat  enkapsulasi. Magnetisasi spesifik nanopartikel juga mengalami penurunan dari 29,0 emu/gram menjadi 19,7 emu/gram akibat enkapsulasi. Hal ini dikarenakan PEG bersifat paramagnetik.
Kata Kunci: Enkapsulasi;  Kopresipitas: Nanopartikel; Cobalt Zink Ferrite (CoZnFe 2 O 4 );  PEG-4000.

## ABSTRACT
[Crystal  Structure  and  Magnetic  Properties  of  CoZnFe 2 O 4 /PEG-4000] The  nanoparticles  of  CoZnFe 2 O 4 encapsulated  with PEG-4000  have  been  successfully  synthesized  by  using  the  coprecipitation  method.  The  X-ray  diffraction  (XRD)  analysis  showed  that CoZnFe 2 O 4 nanoparticles have a spinel ferrite structure characteristic with a crystallite size of 14.4 ± 0.2 nm. The crystallite size decreased slightly  to  9.7  ±  0.2  nm  after  being  encapsulated  with  PEG-4000.  Fourier  Transform  Infrared  (FTIR)  spectra  for  CoZnFe 2 O 4 show absorption peaks at wave numbers around 401-563 cm -1 which are M-O vibrations. Meanwhile, the CoZnFe 2 O 4 /Peg-4000 spectra have the main absorption peaks at wave numbers 1064 cm -1 and 447 cm -1 , indicating the occurrence of vibrations of the C-O and M-O functional groups.  The  Transmission  Electron  Microscopy  (TEM)  analysis  showed  that  microstructure  of  CoZnFe 2 O 4 nanoparticles  undergoing agglomeration. The encapsulated sample has a lower agglomeration rate. The hysteresis curve of nanoparticles measuring using a Vibrating Sample Magnetometer (VSM) has a coercivity value of 251.0 Oe. The sample coercivity value becomes 49.9 Oe due to encapsulation. The specific magnetization of nanoparticles also decreased from 29.0 emu/gram to 19.7 emu/gram due to encapsulation. This is because PEG is paramagnetic in nature.
Keywords: Cobalt Zink Ferrite Nanoparticles (CoZnFe 2 O 4 ); Coprecipitation; Encapsulation; PEG-4000.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kajian  yang  terkait  dengan perkembangan  teknologi  yang  banyak  menarik perhatian  peneliti  adalah  nanopartikel  magnetik spinel  ferit.  Hal  ini  disebabkan  karena  spinel  ferit dapat  diaplikasikan  pada  berbagai  bidang  aplikasi seperti  agen magnetic  resonance  imaging (MRI), Magnetic Hyperthermia Therapy , drug delivery [Nadeem dkk.,  2014;  Bohara  dkk.,  2015].  Khusus  untuk
aplikasi-aplikasi  terapi  hipertermia,  nanopartikel magnetik  ferit  berpotensi  untuk  digunakan.  Hal  ini karena  nanopartikel  magnetik  dapat  bergabung dengan  sel,  bersifat  stabil,  biokompatibel  serta memiliki  nilai specific  absorption  rate (SAR)  yang tinggi  meskipun  dengan  amplitudo  dan  frekuensi yang rendah [Ghayour dkk., 2017].
Nanopartikel  ferit  memiliki  struktur  kristal yang  unik,  yaitu  spinel  (MFe 2 O 4 )  dengan  M
menyatakan  unsur-unsur  logam  bervalensi  2+, seperti  Mn 2+ ,  Zn 2+ ,  Ni 2+ ,  Mg 2+ ,  Co 2+ ,  Fe 2+ ,  dan Cu 2+ [Kharisov  dkk.,  2014].  Contoh  kelompok material  yang  termasuk  spinel  ferit  yang  banyak menarik  perhatian  peneliti  adalah  CoFe 2 O 4 dan ZnFe 2 O 4 karena  sifat  unik  yang  dimilikinya. CoFe 2 O 4 merupakan  material  yang  memiliki struktur  spinel  invers,  magnetisasi  saturasi  dan koersivitas tinggi dan memiliki kestabilan kimia yang baik  [Mathew  dan  Juang,  2007].  Sementara  itu, ZnFe 2 O 4 merupakan material dengan struktur spinel normal  yang  memiliki  karakteristik  magnetisasi saturasi  dan  koersivitas  yang  rendah  [Asmin  dkk., 2015].  Apabila  nanopartikel  CoFe 2 O 4 dikombinasi dengan  ZnFe 2 O 4 dengan  konsentrasi  yang  sama, maka  dihasilkan  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 yang memiliki struktur spinel campuran ( mixed ).
Ada  banyak  metode  yang  dapat  digunakan untuk mensintesis nanopartikel CoZnFe 2 O 4 , seperti reverse  microemulsion ,  metode  sol-gel,  metode kopresipitasi  [Nadeem  dkk.,  2014;  Kumar  dkk., 2015;  Nikam  dkk.,  2014],  dan  lain-lain.  Dari berbagai  metode  yang  digunakan  untuk  mensintesis nanopartikel, metode kopresipitasi secara luas telah digunakan  karena  komposisi  bahan  yang  digunakan bersifat  fleksibel,  dapat  mengontrol  ukuran  dan bentuk  partikel  jika  parameter  sintesis  telah ditetapkan  sebelumnya,  membutuhkan  biaya  yang tidak  mahal  serta  tekniknya  sederhana  [Nadeem dkk., 2014; Hankare dkk., 2009].
Nanopartikel
CoZnFe 2 O 4
cenderung beraglomerasi  [Bohara  dkk.,  2015].  Hal  ini disebabkan  karena  interaksi  antar  partikel  magnetik dan  besarnya  reaktivitas  permukaan  nanopartikel.
Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari  aglomerasi tersebut  maka  perlu  dilakukan  modifikasi  dengan mengenkapsulasi permukaan nanopartikel [Rusman, dkk.,  2019].  Bahan  yang  umum  digunakan  sebagai bahan  enkapsulasi  nanopartikel  magnetik  adalah material  organik  seperti  polimer.  Salah  satu  jenis polimer  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan enkapsulasi  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 adalah polyethylene  glycol (PEG).  Hal  ini  disebabkan  karena PEG  memiliki  kelebihan  mampu  mengikat nanopartikel yang dienkapsulasi sehingga nanopartikel  tersebut  memiliki  tingkat  kelarutan yang  baik,  dapat  mencegah  terjadinya  aglomerasi pada  nanopartikel  [Yu,  dkk.,  2012].  Sertkol,  dkk.,
(2009) berhasil mensintesis nanopartikel Ni 0.6 Zn 0.4 Fe 2 O 4 yang  dienkapsulasi  dengan  PEG– 400.  Penggunaan  PEG–400  biasanya  membutuhkan biaya  yang  mahal  dan  rantai  polimernya  tidak panjang, akibatnya mengurangi kekuatan ikatan dan tingkat  dispersibilitasnya.  Oleh  karena  itu,  peneliti tertarik  menggunakan  jenis  PEG  yang  lain  yaitu PEG–4000 sebagai bahan enkapsulasi. Hal ini karena PEG–4000  memiliki  beberapa  kelebihan  yaitu harganya  yang  relatif  murah  dan  memiliki  rantai polimer cukup panjang, sehingga dapat menghasilkan  nanopartikel  magnetik  CoZnFe 2 O 4 dengan  ikatan  yang  kuat  serta  nanopartikel  lebih terdispersi.

## METODE
a) Sintesis Nanopartikel CoZnFe 2 O 4 Proses  sintesis  nanopartikel CoZnFe 2 O 4 ditunjukkan oleh Gambar 1
Gambar 1 . Proses sintesis nanopartikel CoZnFe 2 O 4
Proses tersebut diawali dengan melarutkan 2,703 gr FeCl 3 .6H 2 O  (Merck,  Germany)  dan  0,594  gram CoCl 2 .6H 2 O  (Merck,  Germany)  yang  dicampur
dengan  0,719  gram  ZnSO 4 .7H 2 O  (Merck, Germany)  dan  masing-masing  dilarutkan  ke  dalam 25  ml  aquades.  Selanjutnya  larutan  tersebut
dicampur  dan  ditambahkan  HCl  sebagai  katalisator. Kemudian  campuran  larutan  tersebut  diteteteskan ke  dalam  larutan  NaOH.  Hasil  proses  sintesis  tadi berupa  endapan  nanopartikel  yang  kemudian dikeringkan  dan  dipanaskan  menggunakan furnace pada temperatur 95˚C selama 5 jam.
b) Enkapsulasi  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 dengan PEG-4000
Proses  enkapsulasi  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 dengan PEG-4000 ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2 . Proses enkapsulasi nanopartikel CoZnFe 2 O 4 dengan PEG-4000
Teknik sintesis yang digunakan adalah sintesis in-situ , dimana teknik nanopartikel ini dibuat dalam matriks polimer. Nanopartikel CoZnFe 2 O 4 dicampur dengan PEG-4000 memiliki dengan massa 1,5 gram. Proses pengendapan kemudian dilakukan dengan menggunakan  medan  magnet  luar  (magnet permanen).  Hasil  endapan  dicuci  dengan  aquades sebanyak  lima  kali.  Akhirnya,  sampel  dikeringkan pada  suhu  kamar  dan  kemudian  dikeringkan  dalam tungku  pada  50˚C  selama  50  menit  untuk memastikan sampel benar-benar kering.
Fase  kristalin  dari  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 dikarakterisasi dengan X-Ray Diffractometer Shimadzu XD menggunakan sumber radiasi  monokromik  Cu- K α ( λ = 1,5406 Å), gugus fungsi dianalisis dengan menggunakan spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR)  Prestige  Shimadzu-21  dengan  bilangan
gelombang  berkisar  4000-400  cm -1 ,  bentuk morfologi  dan Selected  Area  Diffraction (SAED) dikarakterisasi  dengan  menggunakan Transmission Electron  Microscope (TEM)  Jeol  Jem-1400  serta  sifat kemagnetan nanopartikel dianalisis dengan menggunakan Vibrating  Sample  Magnetometer (VSM) Riken Denshi Co Ltd. yang diukur pada suhu kamar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Hasil Karakterisasi Difraksi Sinar-X
Spektrum XRD dari nanopartikel CoZnFe 2 O 4 sebelum  dan  setelah  dienkapsulasi  dengan  PEG ditunjukan oleh Gambar 3.  Puncak-puncak difraksi pada  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 disesuaikan  dengan data JCPDS (File No. 22-1086 untuk CoFe 2 O 4 dan File No 89-1009 untuk ZnFe 2 O 4 ).
Gambar 3 . Spektrum XRD dari nanopartikel: (A) CoZnFe 2 O 4 ; (B) CoZnFe 2 O 4 + 1,5 gr PEG
Beberapa parameter fisis yang diperoleh dari analisis  XRD  untuk  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 yang
dienkapsulasi  dengan  PEG-4000  ditampilkan  pada Tabel 1. Tabel 1 . Parameter fisis hasil analisis XRD Sampel (Å) I (a.u) 2 θ d (Å) a (Å) t (nm) ρ (g/cm 3 ) A 1,54 6,58 35,38 0,010 2,53 8,40 ± 0,14  0,031  14,4 ± 0,2 5,32 B 1,54 9,61 35,39 0,015 2,53 8,40 ± 0,22  0,047 9,7 ± 0,2 5,33
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa parameter kisi  (a),  jarak  antar  bidang  (d)  dan  densitas  pada nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 sebelum  dan  setelah dienkapsulasi  dengan  PEG-4000  tampak  memiliki nilai yang cenderung konstan. Hal ini menunjukkan
bahwa  keberadaan  PEG-4000  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap struktur kristal ferit.
Ukuran kristalit ditentukan dengan menggunakan  metode  Scherrer.  Gambar  4.
Menunjukkan ukuran kristalit nanopartikel CoZnFe 2 O 4 dan CoZnFe 2 O 4 /PEG-4000.
Gambar 4. Ukuran kristalit nanopartikel CoZnFe 2 O 4 dan CoZnFe 2 O 4 /PEG-4000.
Berdasarkan  Tabel  2  dan  gambar  4  dapat dilihat  bahwa  ukuran  kristalit  nanopartikel CoZnFe 2 O 4 sebelum dienkapsulasi sebesar 14,4±0,2 nm  dan  cenderung  menurun  menjadi  9,7±0,2  nm. Menurut  Perdana  dkk.  (2011),  panjang  rantai  ini dapat  menyebabkan  banyak  partikel  terjebak  di dalam  rantai  PEG  sehingga  pertumbuhan  kristal terhalangi  dan  ukuran  kristalit  menjadi  semakin kecil.
Selain itu, ada fasa baru yang muncul pada sudut  2 𝜃 sekitar  24,37 0 se telah  terjadi  pelapisan nanopartikel  Co Zn Fe 2 O 4 oleh  PEG-4000 yaitu α - FeO ( OH )  (Gambar  3  bagian  B) . F asa  tersebut diprediksi muncul karena  atom-atom  Fe 3+ yang mengisi seluruh posisi tetrahedral dan setengah dari oktahedral  pada  permukaan  nanopartikel  bereaksi
dengan  gugus  hidroksil  pada  PEG-4000  yang menyebabkan  muncul  fasa tersebut pada  interface antara nanopartikel Co Zn Fe 2 O 4 dan PEG-4000.
b) Hasil  karakterisasi  menggunakan Fourier Transform  Infrared (FTIR) Spectroscopy nanopartikel
CoZnFe 2 O 4
yang dienkapsulasi dengan PEG-4000
Gugus fungsi nanopartikel diindentifikasi dari data  FTIR.  Hasil  karakterisasi  gugus  fungsi  yang telah  dilakukan  pada  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 yang dienkapsulasi  dengan  PEG-4000  menunjukkan adanya  puncak-puncak  serapan  yang  dapat memberikan  informasi  tentang  jenis  vibrasi  ikatan molekul seperti yang terlihat pada Gambar 5.
Gambar 5 . Spektrum FTIR (A) CoZnFe 2 O 4 ; (B) PEG-4000; dan (C) CoZnFe 2 O 4 + 1,5 gr PEG
Berdasarkan  Gambar  5  dapat  dilihat  bahwa nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 sebelum  dienkapsulasi dengan  silika  menunjukkan  gugus  fungsi  M okta -O stretching dan  M tetra -O stretching yang  masing-masing memiliki  puncak  serapan  pada  bilangan  gelombang 401  cm -1 dan  563  cm -1 [Raut,  dkk.,  2014].  Setelah dienkapsulasi dengan
PEG-4000, terdapat pergeseran  bilangan  gelombang  vibrasi  ikatan  M-O ke  arah  bilangan  gelombang  yang  lebih  besar  pada kedua site .  Pergeseran  ini  dikaitkan  dengan  adanya serapan  molekul  PEG  oleh  nanopartikel  sehingga menyebabkan  frekuensi  vibrasi  gugus  M-O  menjadi meningkat.  Selanjutnya  pada  bilangan  gelombang 1342  cm -1 dan  3410  cm -1 masing-masing teridentifikasi adanya vibrasi ikatan O-H bending dan O-H stretching pada  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 dan bilangan  gelombang  1342  cm -1 dan  3450  cm -1
masing-masing  teridentifikasi  sebagai  vibrasi  ikatan O-H bending dan  O-H stretching yang  dimiliki  oleh PEG-4000  murni.  Selain  itu,  nanopartikel CoZnFe 2 O 4 dan  PEG  memiliki  puncak  serapan masing-masing  pada  bilangan  gelombang  1049  cm -1 dan  1064  cm -1 yang  diidentifikasi  sebagai  gugus fungsi C-O stretching .
c) Hasil karakterisasi menggunakan Transmission Electron Microscope (TEM)
Morfologi,  cincin  difraksi  dan  distribusi ukuran  butir  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 sebelum dienkapsulasi  dengan  PEG-4000  masing-masing ditampilkan pada Gambar 6 dan Gambar 7.
Gambar 6 . Gambar TEM dan SAED nanopartikel CoZnFe 2 O 4
Gambar 7 . Gambar TEM dan SAED nanopartikel CoZnFe 2 O 4 + PEG-4000.
Berdasarkan  Gambar  6  tampak  bahwa  butiran- butiran  nanopartikel  mengalami  aglomerasi  dan sebagian  membentuk  agregat.  Hal  ini  disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya interaksi yang kuat antara nanopartikel, tingginya reaktivitas butir- butir  nanopartikel  yang  dihasilkan  dari  interaksi magnetostatis  dan  interaksi  pertukaran  momen magnetik  dipole  ( exchange  interaction )  antar nanopartikel [Kareem, dkk., 2015].
Setelah  dienkapsulasi  dengan  PEG-4000 (Gambar  7),  aglomerasi  tampak  berkurang  karena interaksi  antar  partikel  menjadi  lemah.  Bentuk morfologi CoZnFe 2 O 4 sebelum dienkapsulasi berupa bulatan  tidak  sempurna  ( nearly  spherical )  dengan distribusi  ukuran  butir  sekitar  23,5  nm.  Setelah dienkapsulasi  dengan  PEG-4000,  bentuk  morfologi sebagian menyerupai kotak dengan distribusi ukuran butir menurun menjadi sekitar 10,9 nm.  Selain itu, dari citra SAED teridentifikasi bidang-bidang kristal
(220),  (311),  (400),  (511)  dan  (440)  yang merupakan  bidang  kristal  milik  CoZnFe 2 O 4 sesuai dengan  hasil  analisis  XRD  dan  menunjukkan  cincin difraksi  dengan  pola  yang  diskontinyu.  Menurut Egerton  (2005),  pola  tersebut  merupakan  pola cincin difraksi yang diperoleh dari beberapa kristalit ( polycristallite ).  Setelah  dienkapsulasi  dengan  PEG- 4000  cincin  difraksi  nanopartikel  membentuk  pola berupa spot-spot yang menunjukkan pola difraksi dari monokristalit [Egerton, 2005].
d) Hasil Karakterisasi
menggunakan
Vibrating Sample Magnetometer (VSM)
Karakterisasi  sifat  kemagnetan  nanopartikel CoZnFe 2 O 4 sebelum  dan  sesudah  dienkapsulasi PEG-4000 ditunjukkan pada Gambar 8.
Gambar 8 . Kurva histerisis nanopartikel: (A) CoZnFe 2 O 4 ; (B) CoZnFe 2 O 4 /PEG-4000
Parameter penting yang diperoleh dari analisis VSM adalah  koersivitas  (Hc),  dan  magnetisasi  saturasi (Ms).  Nilai  koersivitas  dan  magnetisasi  saturasi
nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 sebelum  dan  setelah dienkapsulasi dengan PEG-4000 disajikan pada tabel 3.
Tabel  3 .  Nilai  koersivitas  dan  magnetisasi  spesifik  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 sebelum  dan  setelah  dienkapsulasi dengan PEG-4000
Sampel Massa PEG (gr) Densitas (gram/ cm 3 ) Koersi-vitas (Oe) Magnetisasi pada H = 15 kOe (emu/g) (A) 0 5,32 251,9 ± 41,1 29,0 ± 0,40 (B) 1.5 5,33 49,9 ± 4,8 19,7 ± 0,04
Nilai  koersivitas  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 sebesar  251,9  Oe  dan  menurun  menjadi  49,9  Oe setelah  dienkapsulasi  dengan  PEG.  Hal  ini disebabkan  karena  menurunnya  ukuran  kristalit. Berdasarkan  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa sampel  nanopartikel  berada  pada  wilayah  domain tunggal.  Partikel  dengan  domain  tunggal  ini berperilaku  sesuai  dengan  model  Stoner-Wohlfarth bahwa  koersivitas  meningkat  seiring  dengan meningkatnya ukuran partikel dan sebaliknya seperti dinyatakan pada persamaan 1.
𝐻 # = 𝑔 − ( ) *+, (1)
dengan H c menyatakan  besarnya  koersivitas  (Oe); g (Oe) dan h (Oe/nm) adalah suatu konstanta, serta t NPs menyatakan ukuran nanopartikel (nm) (Cullity dan Graham, 2009)
Nilai  magnetisasi  saturasi  nanopartikel CoZnFe 2 O 4 sebelum  dienkapsulasi  sebesar  29,0 emu/gr dan menurun menjadi 19,7 emu/gr setelah dienkapsulasi  dengan  PEG-4000  karena  PEG-4000 merupakan bahan polimer.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan terhadap  kajian  nanopartikel    CoZnFe 2 O 4 yang
dienkapsulasi  dengan  PEG-4000,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 yang dienkapsulasi  dengan  PEG-4000  telah  berhasil disintesis dengan menggunakan metode kopresipitasi.  Penggunaan  PEG-4000  sebagai  bahan enkapsulasi,  menyebabkan  ukuran  kristalit  dan koersivitas  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 mengalami penurunan  serta  tingkat  aglomerasi  menjadi berkurang.
Saran  yang  disampaikan  terkait  dengan penelitian ini adalah perlu adanya kajian lebih lanjut terkait  dengan  potensi  nanopartikel  CoZnFe 2 O 4 yang  dienkapsulasi  dengan  PEG  untuk  berbagai aplikasi.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo, Kendari atas bantuan dana dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmin,  L.  O.,  2015,  Fabrikasi  nanopartikel  Zinc Ferrite (ZnFe 2 O 4 ) dengan Metode Kopresipitasi  dan  Karakterisasi  Struktur
Kristal  dan  Sifat  Kemagnetannya, Tesis Program Studi S2 Fisika Jurusan Fisika Fakultas Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam Universitas Gadjah Mada, Indonesia.
Bohara,  R.A.,  Yadav,  H.M.,  Thorat,  N.D.,  Mali, S.S.,  Hong,  C.K.,  Nanaware,  S.G.  dan Pawar,  S.H.,  2015,  Synthesis  of functionalized Co 0.5 Zn 0.5 Fe 2 O 4 nanoparticles  for  biomedical  applications, Journal  of  Magnetism  and  Magnetic  Materials , volume 378, pp. 397–401. Cullity,  B.  D.  dan  Graham,  C.  D.,  2009.
Introduction  to  Magnetic  Materials,  Second Edition .  IEEE  Press,  John  Wiley  &  Sons, Inc., Amerika Serikat.
Egerton, R.F., 2005, Physical Principles of Electron Microscopy  An  Introduction  to  TEM, SEM, and AEM, Canada.
Ghayour, H., Abdellahi, M., Ozada, N., Jabbrzare, S.  dan  Khandan,  A.,  2017,  Hyperthermia application  of  zinc  doped  nickel  ferrite nanoparticles, Journal  of  Physics  and Chemistry  of  Solids ,  volume  111,  pp.  464– 472.
Hankare,  P.P.,  Jadhav,  S.D.,  Sankpal,  U.B.,
Chavan,  S.S.,  Waghmare,  K.J.  dan Chougule, B.K., 2009, Synthesis,
Characterization,  and  Effect  of  Sintering Temperature  on  Magnetic  Properties  of MgNi  Ferrite  Prepared  by  Coprecipitation Method, Journal  of Alloys  and  Compounds , volume 475, pp. 926 – 929.
Kareem, S.H., Ati, A.A., Shamsuddin, M., dan Lee, S.L., 2015, Nanostructural, Morphological and  Magnetic  Studies  of  PEG/Mn 1- x Zn x Fe 2 O 4 Nanoparticles  Synthesized  by Coprecipitation, Ceramic  International , volume 41, pp. 11702–11709.
Kharisov, B.I., Dias, H.V.R. dan Kharissova, OV., 2014,  Mini-Review:  Ferrite  Nanoparticles in the Catalysis, Arabian Journal of Chemistry , volume 10, pp. 9-13.
Kumar,  S.,  Singh,  V.,  Mandal,  U.K.  dan  Kotnala,
R.K., 2015, Nanocrystalline Co 0.5 Zn 0.5 Fe 2 O 4 ferrite: Synthesis, characterization  and  study  of  their magnetic behavior at different
temperatures, Inorganica  Chimica  Acta , volume 428, pp. 21–26.
Mathew, D.S. dan Juang, R.S., 2007, An Overview of  the  Structure  and  Magnetism  of  Spinel Ferrite Nanoparticle and Their Synthesis in Microemulsions, Chemical Engineering
Journal , volume 129, pp. 51 – 65.
Nadeem, K., Krenn, H., Sarwar, W. dan Mumtaz,
M.,  2014,  Comparison  Of  Surface  Effects SiO 2 Coated And Uncoated Nickel Ferrite Nanoparticles, Applied  Surface  Science , volume 288, pp. 677-681.
Nikam,  D.  S.,  Jadhav,  S.  V.,  Khot,  V.  M., Phadatare, M. R. dan Pawar, S. H., 2014,
Study of AC magnetic heating characteristics of Co 0.5 Zn 0.5 Fe 2 O 4 nanoparticles  for  magnetic  hyperthermia therapy, Journal  of  Magnetism  and  Magnetic Materials , volume 349, pp. 208-213.
Perdana,  F.  A.,  Baqiya,  M.  A.,  Mashuri., Triwikantoro.,  dan  Darminto,  2011, Sintesis  Nanopartikel  Fe 3 O 4 dengan Template PEG-1000 dan Karakterisasi Sifat Magnetiknya, Jurnal  Material  dan  Energi Indonesia , volume 01, pp. 1-6.
Raut,  A.V.,  Barkule,  R.S.,  Shengule,  D.R.  and Jadhav, K.M., 2014, Synthesis, structrural investigation  and  magnetic  properties  of Zn 2+ subtituted cobalt ferrite nanoparticles prepared  by  the  sol-gel  auto-combustion technique, Journal of Magnetism and Magnetic Materials , volume 358-359, pp. 87-92.
Rusman,  L.  O.,  Puspitasari,  A.  T.,  Suharyadi,  E., Kato,  T.  and  Iwata,  S.,  2019,  Crystal Structures  and  Magnetic  Properties  of Silica-Encapsulated  CoZnFe 2 O 4 Magnetic Nanoparticles  Journal  of  magnetics, volume 24, No. 1, pp. 149-154.
Sertkol,  M.,  Köseo ğ lu,  Y.,  Baykal,  A.,  Kavas,  H. dan  Basaran,  A.C.,  2009,  Synthesis  and Magnetic Characterization
of Zn 0.6 Ni 0.4 Fe 2 O 4 Nanoparticles  Via  a
Polyethylene
Glycol-Assisted
Hydrothermal  Route, Journal  of  Magnetism and  Magnetic  Materials ,  volume  321,  pp. 157-162.
Yu,  M.,    Huang,  S.,  Yu,  K.J.  dan  Morss.  Clyne, A.M.,  2012, Dextran  and  Polymer Polyethylene Glycol (PEG) Coating Reduce Both 5  and  30  nm  Iron  Oxide  Nanoparticle Cytotoxicity  in  2D  and  3D  Cell  Culture ,
International Journal of Molecular Sciences, pp. 5554-5570